343 



xvin. 



Analyse der Bleispeise von Oeblarn in Obersteyermark. 



Von P. Guido SchenzK 



Stiftscapitalar zn Admnnt. 



Um die Bedeutung dieses intermediären Hültenproductes deutlich zu ma- 

 chen sei es mir erlaubt, den Process der Kupfergewinnung, wie er in 

 Oeblaru betrieben wird, kurz anzuführen. 



Die Erze sind ein Gemenge von Kupferkies (in vorwaltender Menge), dann 

 Fahlerz und Rothgiltigerz, dem noch metallisches Gold beigemengt ist. 



Der Gehalt an Kupfer beträgt 1 Procent, an Silber aber töVtt — 

 TFöö Procent. 



Als eigenthümlich dürfte hervorgehoben werden, dass die Entsilberung 

 nicht mit dem Scinvarzkupfer, sondern mit den Rohlechen vorgenommen wird. 



Bei der ersten Röstung der Erze werden noch Realgar, gemeiner Schwe- 

 fel und Kupfervitriol gewonnen. 



Die gerösteten Erze werden mit Zuschlag vonThonschiefer und Schlacken 

 in kurzen Schachtöfen von 8 — 9 Fuss niedergeschmolzen; das Product 

 hiervon ist : 1) Rohlech, 2) Gekrätze. 



Nun wird die Entsilberung der Rohleche vorgenommen und zwar nach 

 der Methode der Verbleiung, indem die Rohleche mit Hartwerk (siehe unten}, 

 Glätte, Herd, Villacher Frischblei und dem Gekrätze mit der Nase nieder- 

 geschmolzen werden. Die Producte sind: 



a) Abdörrstein (auch Blei- oder Kupferlech genannt), 



b) Speise, 



c) Reichblei , von welchem das Silber auf gewöhnliche Art abgetrie- 

 ben wird. 



Der Abdörrstein, welcher das meiste Kupfer, aber auch noch etwas Silber 

 enthält, wird nach viermaligem Rösten mit Schlacken und Thonschiefer nieder- 

 geschmolzen und liefert a) den Kupferstein, j3) das Hartwerk, welches mehr 

 eine nur zusammengesinterte schwer schmelzbare Masse darstellt, und fast 

 alles Silber des Abdörrsteins enthällt , und daher ganz gut bei der nächsten 

 Verblciung wieder zugeschlagen wird. 



Der Kupferstein wird nach 10 — 12maligem Rösten endlich zu Schwarz- 

 kupfer verschmolzen, welches dann auf gewöhnlichen Treibherden zu Ro- 

 setten gedeiht. 



21 * 



